294 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



à l'indication de L. de Bruvn et van EckQnstein. Dans l'acide acétique 

 crislallisable, lequel en dissout jjrès de 2 millièmes à la température ordi- 

 naire, son pouvoir rotatoire est voisin de — 3o°. Lobry de Bruyn et van 

 Eckenstein avaient trouvé -f- 8°, en solution chloroformique. Il est probable 

 que ces deux savants avaient eu affaire à une impureté. 



CHIMIE GÉNÉRALE. — Sur le sulfure, le séléniure et le tellurure d'argent. 

 Note de M. H. Pélabo.v, présentée par M. H. Moissan. 



La courbe de fusibilité des mélanges obtenus en fondant l'argent avec le 

 sélénium ou le tellure peut être construite complètement. Il n'en est pas 

 de même dans le cas du soufre et de l'argent; les mixtes plus riches en 

 soufre que le protosulfure perdent facilement l'excès de soufre avant de 

 fondre. 



Si dans tous les cas on porte en ordonnées les valeurs de la température 

 de solidification commençante, en abscisses les valeurs du rapport R 

 (exprimé en centièmes) du poids de l'argent au poids total du mélange on 

 a les coui'bes représentées par la figure. 



Argent et soufre. — La ligne de fusibilité est limitée d'une pari au point 

 de fusion de l'argent 956°, d'autre part au point de fusion du sulfure 

 d'argent Ag'S, soit 825°. Cette ligne présente une ordonnée minima 800° 

 environ pour une valeur du rapport R voisine de celle qui correspond 

 à Ag-S. La température correspondante est celle de la solidification d'un 

 mélange eutectique. 



Argent et sélénium: — Les mélanges riches en sélénium ont une tempé- 

 rature de solidification commençante qui demeure constante quand la 

 valeur du rapport R est comprise entre 5 et 60. Entre ces limites on 

 remarque que la substance solidifiée est formée de deux parties séparément 

 homogènes : celle qui occupe dans le tube la partie supérieure est du sélé- 

 nium pur, la partie inférieure est un mélange homogène de i" d'argent 

 et i"' de sélénium. 



Ce niélnnge, qui est stable en présence d'un excès de sélénium liquide, perd du 

 sélénium sous l'action de la chaleur. Il suffit de disposer à l'extrémité d'un tube 

 scellé où Ton a fait le vide un poids déterminé du mélange Ag -f- Se solidifié, de 

 chaufTer fortement cette extrémité pour obtenir un dépôt de sélénium dans les parties 

 froides du tube et un résidu non décomposable répondant à la formule Ag'^Se. 



A partir de la valeur R= 5-, 76, rordonnée de la courbe commence par croître 



